غلي قلوي
[[ملف:Bäuerliche Leinenweberei - 5. Die Garn- und Tuchbleiche.webm|تصغير|200بك|يسار]]
'''الغلي القلوي''' أو '''التنظيف بالدعك''' هي عملية لإزالة كل الشوائب غیر السلیولوزیة في [[ليف|الألیاف]] [[سليولوز|السليولوزية]].<ref name="PD2004">{{استشهاد
|الأخير=
|الأول=
|مؤلف=James Park
|المؤلفون=John Shore
|عنوان=Practical Dyeing
|سنة=2004
|ناشر=Society of Dyers and Colourists
|isbn=0901956856
|المجلد=3
|صفحة=
|الفصل=7
}}</ref>
وهي عملیة تحضيرية [[تبييض|للقصر]] و[[صباغة|الصباغة]] وخصوصًا للألياف القطنية من أجل إزالة الجدار الأولي.<ref name="Rouette">{{استشهاد بكتاب |الأخير1= Rouette |الأول1= Hans-Karl |عنوان= Encyclopedia Of Textile Finishing |سنة= 2000 |ناشر= Springer |ردمك= 978-3540650317 |مكان= Berlin |لغة= إنكليزية |العنوان بالعربي= موسوعة إنهاء النسيج}}</ref>

تحتوي [[ليف#ألياف النسيج الطبيعية|الألیاف الطبیعیة]] على الزیوت والشحوم والشموع والمعادن والمواد النباتیة والرماد. وتحتوي [[ليف اصطناعي|الألیاف الاصطناعیة]] على مواد الإنهاء المضافة أثناء [[الغزل اليدوي|الغزل]]، وعلى الزيت المضاف أثناء لف العبوات، وزیوت التزلیق أثناء [[حياكة|الحیاكة]]. يضاف إليها الأوساخ الشحمية من ال[[منسج|مِنسج]]<ref name="Tomassino">{{استشهاد
|الأخير=Tomasino
|الأول=Charles
|عنوان=Chemistry & Technology of Fabric Preparation & Finishing
|سنة=1992
|ناشر=NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY
| مكان النشر =Raleigh, North Carolina
}}</ref>

الجدول يبين تركیز ألیاف القطن، والنسب المكونة لجدار الألیاف القطنية في الجدار الأولي.<ref name="PD2004" />

{| class="wikitable" style="text-align:center" align="left"
|+ التركيب الكتلي لليف قطني نموذجي<ref name="PD2004" />
!المكونات 
!colspan=2 |النسبة المئوية في الكتلة الجافة
|-
!
| في كل الليف
| في الجدار الأولي
<!-- column counting: cell 'B' can not exist -->
|-
![[سليولوز]]
|94.0
|54
|-
![[بروتين]]
|1.3
|14
|-
![[بكتين]]
|1.2
|9
|-
![[شمع]]
|0.6
|8
|-
!شوائب غير عضوية
|1.2
|3
|-
!شوائب منحلة في الماء
|1.7
|12
|}
من الجدول يتضح أن هذه العملیة تؤدي إلى نقصان في كتلة الألیاف تصل إلى %10، وتحسین قابلیة التبلل والامتصاصیة.<ref name="PD2004" />

إذن في عملية التنظيف يجب:<ref name="Rouette" />
* تحويل الشحوم والشموع إلى [[صابون]].
* تحلل المادة [[بكتين|البكتینیة]] و[[بروتين|البروتينات]].
* إزالة المعقدات المعدنیة مثل شوارد [[حديد|الحديد]] و[[نحاس|النحاس]] و[[مغنيسيوم|المغنيسيوم]] و[[كالسيوم|الكالسيوم]] من أجل تجنب تفاعلها مع الصابون.
* تجنب تشكل أوكسید السلیولوز والضرر الناتج عنه.
* زیادة قدرة المادة على الامتصاص.
* تحسین درجة البیاض وإنقاص محتوى القماش من قشور البذور.
* منع تشكل الطیات أثناء انتفاخ الألياف.

== طريقة الغلي القلوي ==
یحتوي حوض التنظیف على [[هيدروكسيد الصوديوم|الصودا الكاویة]] بتركیز 20-80 غ/ل. وهذا التفاوت في التركیز يتبع لدرجة الحرارة وزمن المعالجة. وإضافة [[اختزال (كيمياء)|مادة مرجعة]] تعمل عمل مادة القصر فنحصل على بیاض مقبول لبعض عملیات الصباغة. ونضيف أيضًا [[مؤثر سطحي|فاعل بالسطح]] أنيوني ذو قدرة تبلیل وتنظیف جیدة. إضافة إلى [[استخلاب|عامل احتجاز]] للكاتيونات المعدنیة.
== المصادر ==

{{مراجع}}

{{العمليات الرطبة}}
{{شريط بوابات|الكيمياء}}

{{بذرة كيمياء}}

[[تصنيف:صناعة كيمياء النسيج]]
[[تصنيف:هندسة النسيج]]
الغلي القلوي أو التنظيف بالدعك هي عملية لإزالة كل الشوائب غیر السلیولوزیة في الألیاف السليولوزية.
وهي عملیة تحضيرية للقصر والصباغة وخصوصًا للألياف القطنية من أجل إزالة الجدار الأولي.

تحتوي الألیاف الطبیعیة على الزیوت والشحوم والشموع والمعادن والمواد النباتیة والرماد. وتحتوي الألیاف الاصطناعیة على مواد الإنهاء المضافة أثناء الغزل، وعلى الزيت المضاف أثناء لف العبوات، وزیوت التزلیق أثناء الحیاكة. يضاف إليها الأوساخ الشحمية من المِنسج

الجدول يبين تركیز ألیاف القطن، والنسب المكونة لجدار الألیاف القطنية في الجدار الأولي.

+ التركيب الكتلي لليف قطني نموذجيالمكونات النسبة المئوية في الكتلة الجافة في كل الليف في الجدار الأوليسليولوز94.054بروتين1.314بكتين1.29شمع0.68شوائب غير عضوية1.23شوائب منحلة في الماء1.712
من الجدول يتضح أن هذه العملیة تؤدي إلى نقصان في كتلة الألیاف تصل إلى %10، وتحسین قابلیة التبلل والامتصاصیة.

إذن في عملية التنظيف يجب:
 تحويل الشحوم والشموع إلى صابون.
 تحلل المادة البكتینیة والبروتينات.
 إزالة المعقدات المعدنیة مثل شوارد الحديد والنحاس والمغنيسيوم والكالسيوم من أجل تجنب تفاعلها مع الصابون.
 تجنب تشكل أوكسید السلیولوز والضرر الناتج عنه.
 زیادة قدرة المادة على الامتصاص.
 تحسین درجة البیاض وإنقاص محتوى القماش من قشور البذور.
 منع تشكل الطیات أثناء انتفاخ الألياف.

 طريقة الغلي القلوي 
یحتوي حوض التنظیف على الصودا الكاویة بتركیز 20-80 غ/ل. وهذا التفاوت في التركیز يتبع لدرجة الحرارة وزمن المعالجة. وإضافة مادة مرجعة تعمل عمل مادة القصر فنحصل على بیاض مقبول لبعض عملیات الصباغة. ونضيف أيضًا فاعل بالسطح أنيوني ذو قدرة تبلیل وتنظیف جیدة. إضافة إلى عامل احتجاز للكاتيونات المعدنیة.
 المصادر 

تصنيف:صناعة كيمياء النسيج
تصنيف:هندسة النسيج